1)50 

 con gran parte de la misma jaletina, ya se cntreve la posibi- 

 lidad de producir semejante grabatio, pues derramando enci- 

 ma de la placa un liqiiido corrosivo, primeranicnle dobe pe- 

 nelrar donde esperimenla menor resislencia, es decir, en los 

 puntosen que la acciondisolvenle del agiia ha disrainuido el 

 grueso de la cai)a de jaletina. Asi sucede efectivamenle en 

 los primeros moraentos, si se derraraa sobre la placa un po- 

 co de acido nilrico mezclado con agua. Pero lucgo despues 

 el acido penetra en la capa de jaletina por lodas paries, y 

 destruye asi el resultado atacando lodos los punlos de la 

 placa. Haciendo el ensayo con olros liquidos que tienen la 

 propiedad de grabar el acero , se ba vislo que su efccto es 

 muy parecido al del acido nilrico. Para lograr un exito fa- 

 vorable era pues necesario encontrar un liquido que al 

 mismo lierapo do ser bastanle corrosivo para grabar el acero, 

 no luviese sin embargo accion quimica en la jaletina, y solo si 

 una debit penetrante. El bicloruro de platino mezclado con 

 cierta proporcion de agua, ha salisfecho estas condiciones. 

 El mejor medio do obtener la raezcla es hacer primero una 

 solucion muy saturada de bicloruro , auadirle luego una 

 canlidad de agua igual a la cuarta parte de su Yolumen, y 

 despues corregir esta proporcion si es necesario , haciendo 

 ensayos hasta lograr lin complelo exito. Suponiendo que se 

 haya preparado bien la mezcla del bicloruro y de agua, vea- 

 se de que modo se consigue por ultimo grabar la iraagen 

 fotogralica oblenida en la placa de acero. 



Colocase esta en una mesa horizontal , y sin necesidad 

 de cercarla con cera, como se hace ordinariaraente, se vier- 

 te sobre la placa una pequefia canlidad de liquido , pues si 

 se echase con esceso, su opacidad impediria distinguir el 

 efecto que produce en ella. La solucion del platino no cau- 

 sa desprendimiento alguno de gas sobre la placa, pero pa- 

 sado uno 6 dos minutos se ve que la imagcn blanca se os- 

 curece , senal de que la solucion ha principiado a atacar al 

 acero. Todavia se ha de dejar pasar uno 6 dos minutos , y 

 luego, inclinando la placa, se vierte el sobrante de la solu- 

 cion en una boleUa dispuesla para recibirlo. Despues se 

 seca la placa con un papel secanle, lavandola en seguida 



